914 Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. (Schluss.) 



Mikroskopischer Charakter, a) Stammholz. Frühholzgefässe 

 (Ringporen) meist einreihig, 0,05 — 0,08 mm weit, die übrigen^ nur 0,017 

 bis 0,0'25 mm weiten, meist in Gruppen, diese vorwiegend radial, quer 

 oder schräg gestellt; alle Gefässe mit einfach durchbrochenen Gliedern, 

 die engeren (gleich den sie begleitenden, auch in der Herbstgrenze vor- 

 handenen Tracheiden) mit Schraubenleistchen. Markstrahlen meist gross, 

 0,5 bis über 0,8 mm, manche auch gegen 2,5 mm und selbst darüber hoch, 

 0,03 — 0,13 mm (3 bis 10 Zellen) breit, sehr wenige klein und einschich- 

 tig. Markstrahlzellen 4 — 6 ji, einzelne an den Rändern, sowie die kanten- 

 ständigen auch 11 — 20 jx hoch, derb- bis dickwandig. Dickwandige. 

 Parenchymfasern, durchschnittlich etwa 8 — 1 1 ji weit, im Winter stärke- 

 führend, mit kleinen, schief spaltenfürmigen Tüpfeln als Grundmasse; 

 kein Strangparenchym. b) Wurzelholz. Frühholzgefdsse auch mehr- 

 reihig, 0,08 — 0,13 mm weit, die übrigen, 0,017 — 0,05 mm und darüber 

 weit, in ziemlich regellos zerstreuten Gruppen, auch einzeln. Markstrahlen 

 sehr ansehnlich, meist 0,33 — 1,7 mm hoch und 0,03 — 0,08 mm breit, 

 ihre Zellen 8—11 [x, manche auch 1 9 — 30 \i hoch. Parenchymfasern derb- 

 bis dickwandig, bis 1 4 [x weit. Sonst wie Stammholz. — Schnittprä- 

 parate unter Wasser schön citrongelb, dieses nicht färbend. Farbstoff 

 (das Alkaloid Rerberin) hauptsächlich nur in den Zellwänden vorhanden, 

 aus diesen durch heissen Alkohol vollständig ausziehbar. 



Das Stammholz wird in der Drechslerei, wohl auch zu eingelegten 

 Arbeiten, verwendet. Das Wurzelholz dient in beschränktem Maasse 

 2um Gelbfärben, wohl auch mit zur Herstellung des Berberins. 



26) Das Holz des Tulpenhaiimes. 

 (Yellow Poplar, White wood.) 



Der Tulpenbaum, Liriodendron tuUpifera L. aus dem östlichen 

 Nordamerika, in einer Abart auch in China, wird bei uns als Zierbaum 

 angepflanzt. 



Holz zerstreutporig, mit weisslichem oder bräunlichem Splint und 

 schmutzig grünem Kern, unkenntlichen Gefässen, aber deutlichen (feinen) 

 Markstrahlen. Ziemlich grobfaserig, glänzend, weich, leicht (spec. Luft- 

 trockengewicht 0,52 — 0,62) und leichtspaltig. 



Mikroskopischer Charakter. Gefässe sehr zahlreich, im älteren 

 Stammholze den weitaus grössten Theil der durch nur schmale Grenz- 

 zonen gesonderten Jahresringe einnehmend (so dass die Fasern auf 

 schmale, regellos orientirte Zwischenstreifen beschränkt sind), 0,05 bis 

 0,12 mm weit, mit leiterförmiger Durchbrechung ihrer Glieder. An den 



